-168- 
Mineralogie. 
Bei  den  ersten  8  Flußspaten  ist  die  Lichtbrechung  auffallend  kon- 
stant, und  zwar  ist  im  Mittel  nD  =  1,43381  +  0,00004.  Auch  die  besten 
sonst  am  weißen  Flußspat  ausgeführten  Messungen  weichen  davon  nicht 
ab,  die  der  Firma  C.  Zeiss  ergeben  den  Wert:  1,43383.  Von  jenen  acht 
Vorkommen  unterscheidet  sich  der  Flußspat  von  Weardale.  besonders  der 
violette,  der  sich  auch  durch  die  Entfärbung  in  der  Hitze  nicht  änderte. 
Die  Farbe  ist  also  nicht  die  Ursache  der  Abweichung,  sondern  die  Zu- 
sammensetzung, vielleicht  Anwesenheit  von  CaCl2  oder  PbF2  oder  AgCl, 
was  durch  Analyse  festzustellen  wäre.  Auf  einer  Tafel  sind  die  obigen 
Werte  mit  den  von  anderen  Autoren  erhaltenen  auf  graphischem  Wege 
übersichtlich  dargestellt. 
Quarz.  Eine  Eeihe  verschieden  gefärbter  Quarze  wurde  im  Na-Licht 
untersucht,  und  zwar  der  Härte  des  Materials  wegen  meist  nur  ein  einziges 
Prisma  mit  genügend  / /  der  Achse  orientierter  Kante ;  Temperatur  zwischen 
16  und  20°,  meist  wohl  18°  C. 
Fundort 
Brechungs- 
exponenten 
0)  £ 
Doppel- 
brechung 
£ — CO 
1.    Herkimer  Co.,  farblos  
1,54418 
1,55329 
0,00911 
422 
329 
907 
2  b.  Marmarosch,  Prisma  2  a  erhitzt1  . 
420 
332 
912 
418 
328 
910 
3  b.  Uruguay,  Prisma  I,  durch  Erhitzen 
423 
334 
911 
419 
328 
909 
418 
329 
911 
5.    Nünistock,  rauchgrau  
'421 
331 
910 
6  a.  St.  Gotthard,  rauchgrau  
424 
335 
911 
6  b.  Prisma  6  a  durch  Erhitzen  entfärbt 1 
424 
335 
911 
423 
335 
912 
Diese  Zahlen  lassen  sich  zu  folgenden  Mittelwerten  für  Brechungs- 
exponenten von  Bergkristall,  Amethyst  und  Rauchtopas  von  7  verschiedenen 
Fundorten,  geglüht  und  ungeglüht,  bei  ca.  18°  C.  und  für  Na-Licht  ver- 
einigen : 
oj  =  1 ,54421  +  0,00003  ^  _ 
6  =  1,55331  +  0,00004  {  £_< 
0,00910  +  0,00003 
übereinstimmend  mit  früheren  Messungen,  Auch  hieraus  ist  der  geringe 
Einfluß  der  Färbung  auf  die  Lichtbrechung  zu  erkennen.  Amethyst  und 
Rauchtopas  ändern  die  Brechungsindizes  bei  der  Entfärbung  in  der  Glüh- 
hitze so  wenig  wie  Bergkristall  beim  Glühen. 
1  Ebenso  die  Prismen  3b  und  6b,  und  zwar  im  Platintiegel  über 
freier  Flamme  wohl  bis  400°. 
